30 Grailicli iiud v. Laug, üntersucliuiigea über 



Die Verschiedenheit in den Axenwinkehi der drei zuletzt ange- 

 führten Mineralien, verbunden mit der Leichtigkeit, mit welcher 

 Schliffe aus denselben herzustellen sind , macht das optische Verhal- 

 ten zu einem bequemen Erkennungsmerkmal der kleinsten Spaltungs- 

 stücke, wenn alle übrigen Kriterien unsicher oder unpraktisch werden. 



23. Borsanres Ammoniak AmO.ößOs +8H0. 



Taf. 3, Fig. 3, 6, 7. 

 Krystalle aus Prof. Schrott er's Laboratorium. 



Die von Rammeisberg und Schab us beschriebenen Zwil- 

 linge sind auch an unseren Krystallen durchwegs wahrzunehmen. 

 Sehr merkwürdig ist diese Bildung besonders an einem grossen durch 

 mehrjährige sehr langsame Verdunstung in einer geschlossenen grös- 

 seren Flasche entstandenen Krystalle: ein einziges prädominirendes 

 Individuum trägt die beiden andern zwillingsförmig eingebettet. 

 (Fig. 6.) 



Wir fanden ausser den von den genannten Forschern beobach- 

 teten Flächen an dem erwähnten grossen Krystalle noch kleine drei- 

 eckige Facetten auf« gegen 6 hin aufgesetzt: olienbar gehören diese, 

 nach Rammelsberg's Bezeichnungsweise, zu einem Prisma r. 



Für das von Ramm eis berg zu Grunde gelegte Axenverhält- 

 niss ist 



a : 6 : c = 1 : 09827 : O'SIOI, 

 folglich 



o(lll), c(OOl), «(010), ^(101), ;'2(I20). 



Geringe Spaltbarkeit nach (001). 



Ebene der optischen Axen 

 parallel (001). Erste Mittellinie 

 \ parallel der Axe b. Charakter 

 positiv; folglich das Axenschema 

 a c b. 

 Scheinbarer Axenwinkel : 

 für Roth 460 30', für Blau 48«24' (in der Luft). 



